94 
durch Zersetzung des Zinkspathes durch bleihaltige Lösungen in 
die Verbindung eingeführt zu betrachten. 
Cadmium. Interessant sind die isomorphen Mischungen des 
kohlensauren Zinks mit dem kohlensauren Cadmium, wie sie sich 
namentlich sehr schön bei Wiessloch in Baden finden. Auch in 
Spanien (Asturien) kommt ein sehr schöner, hellgelb gefärbter Cad¬ 
mium haltiger Zinkspath vor, in welchem ich 1.08% kohlensaures 
Cadmium fand, ausserdem nur Spuren der Carbonate des Eisens, 
Kalks und der Magnesia. Die Wiesslocher Verbindungen zeigten 
folgende Zusammensetzung: 
I. 
n. 
III. 
Zn C 
94.41 
— 
97.10 
Cd C 
2.78 
1.63 
1.80 
Fe C 
0.24 
— 
0.41 
MnC 
Spur 
— 
Spur 
Ca C 
2.28 
— 
0.87 
MgC 
Spur 
— 
Spur. 
I. und II. Schwefel- bis orangegelbe, concentrisch-strahlige, 
durchscheinende Krystallmasse auf schwarzem Galmei. 
III. Ebenso, nur von noch dunkelerer orangegelber Farbe 
(Greenockitfarbe). 
In allen drei Proben liess sich eine geringe Menge Schwefel 
nachweisen. Bei vorsichtigem Behandeln mit sehr verdünnter Salz¬ 
säure in der Kälte bleibt derselbe, an Cadmium gebunden, als gel¬ 
bes Schwefelcadmium zurück, wie dies schon von Schaffner beob¬ 
achtet wurde. In Nro. III bestimmte ich aus demselben approximativ 
den Schwefelgehalt zu 0.03%. Es mag dieser Schwefelgehalt zu der 
ziemlich verbreiteten Ansicht beigetragen haben, dass die gelbe 
Färbung dieser Wiesslocher Zinkspathe von Schwefelcadmium her¬ 
rühre. Es wird dies aber schon durch den gänzlich schwefelfreien 
asturischen Zinkspath unwahrscheinlich gemacht, und ist auch die 
gefundene Schwefelmenge zu gering, um die so intensive hochgelbe 
Farbe zu erklären. Abgesehen davon beweist das Zurückbleiben 
des Schwefelcadmiums keineswegs, dass dasselbe als solches präexi- 
stirte, sondern konnte es sich auch erst bei der Auflösung durch 
Doppelzersetzung gebildet haben. 
Bei Nro III war die Oberfläche matt und angegriffen; das Mi¬ 
neral enthielt 0.61% Wasser. Die Kohlensäurebestimmung gab 
0.37°/ 0 weniger, als die Rechnung zur Sättigung der Basen verlangte, 
so dass ein Theil des Zinks als Oxyd (0.68%) angenommen werden 
muss, wodurch denn der Gehalt an kohlensaurem Zink sich auf 96.05 
stellt. Möglich und sogar wahrscheinlicher ist es, dass ein Theil 
des Cadmiums sich als wasserfreies Oxyd vorfindet, und dadurch 
